Io6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tixc le retenant à Tétai de spinelle, et j'ai obtenu, à l'aide de la magnésie 

 ajoutée au mélange, une coloration bleue extrêmement puissante et déjà 

 forte pour une dose de cobalt n'atteignant que quelques millièmes. 



L'intéressante Note de M. Paris (') sur le rôle de la chauv dans celte 

 coloration m'engage à indiquer ces résultats déjà anciens et dont l'analogie 

 avec ceux qu'il vient de décrire me servira à réfuter son assertion relative 

 à la rcproducUon de la coloration bleue du sapliir oriental par fusion. 



J'indiquerai d'abord très succinctement la préparation de celle imitation 

 du saphir par la fusion de l'alumine additionnée des oxydes de cobalt et de 

 magnésium. 



On obtient un mélange suffisamment homogène d'alumine et de magnésie en calci- 

 nant, au rouge, de Talun d'ammoniaque et du sulfate de magnésie cristallisés, purs et 

 finement broyés ensemble; une seconde calcination vers la température de looo", après 

 broyage des sous-sulfates obtenus par la première chaulTe, achève l'expulsion de la 

 plus grande partie de l'acide sulfurique et donne la matière destinée à être placée dans 

 le panier de toile métallique de la chambre du chalumeau que j'ai décrit. 



La fusion de ce mélange d'alumine et de magnésie donne évidemment des résultats 

 variables avec la quantité de magnésie en présence. On observe que la masse fondue 

 demeure opaque, après refroidissement, tant ipie le mélange renferme une quantité 

 de magnésie inférieure à 4>-> ou 5 parties pour loo parties d'alumine, rapports qui 

 correspondent, pour la première de ces doses de magnésie, à la formule Al- 0\ MgO-nnr, 

 indiquant approximativement un dixième de l'alumine à l'état de spinelle dans la 

 masse. 



(]'est dans ce même mélange d'alun et de sulfate de magnésie que laddi 



lion d'un sel de cobalt représentant o, i pour loo de sesquioxyde de cobalt 

 développe, après calcination et fusion, une belle coloration bleue. Lorsque 

 la quantité de cet oxyde atteint i,5 à 2 pour loo, l'intensité de la coloration 

 dépasse celle des saphirs les plus foncés. 



Le mélange à etnployer pour une dose de cobalt correspondant à 

 I partie pour 100 parties d'alumine et 4,5 parties de magnésie, qui ma 

 paru être la plus faible dose qu'on puisse employer, répond aux proportions 



suivantes : 



Alun d'ammoniaque 100 



Sulfate de magnésie cristallisé 3, 1.32 



Oxyde noir de cobalt dissous o, 1 14 



La coloration bleue ainsi obtenue diffère complètement de celle du saphir 

 naturel et ne peut tromper l'œil exercé, car elle prend une foile teinte 



(') Comptes rendus, ce \olume, p. gSS. 



